( 844 ) 



Durée Chaux fixée 



de l'expérience. (CaO). 



10'" 2,89 



IJ S9>5 



4^ 60,3 



IIJ 62,1 



3o' 74 '" 



» 4° Silice de l'acide Itydrofliiosiliciqiie. — Cette silice absori)»' la cii.iux 

 l)pmicniip plus lentement que les trois variétés précédentes : 



Durée Chaux fixée 



de l'expérience. ( Ca ) . 



5 12,3 



32. . 17,2 



5 1 a/). , I 



68 24,2 



» Conclusions. — Il résulte de ces expériences que la silice hydraulique, 

 la silice gélatineuse et la silice soluble absorbent plus ou moins rapidement 

 l'eau de chaux, mais que, dans tous les cas, cette absorption varie finale- 

 ment, pour i'^'' de silice, entre les limites 36 et 38. La formule 3SiO", 4CaO, 

 qui exigerait pour 3o de silice 37,3 de chaux, exprime donc assez bien la 

 limite vers laquelle tendent ces phénomènes pouzzolaniques. » 



CHIMIE. — Sur l'hydrate type du sulfate d'alumine neutre. Note de 

 M, P. Marguerite-Delacii.vrlonny, présentée par M. Boussingault. 



« L'iiydrate type du sulfate d'alumine neutre est représenté dans les 

 Traités de Cliiuiie par la formule 



APO%3SO',i8lIO. 



M C'est, dit-on, un sel toujours plus ou iiioins hygroscopiqiie qui cri^;- 

 tallise en paillettes nacrées, de forme indéterminée et difficilement recon- 

 naissable. 



» De nos recherches sur le sulfate d'alumine, nous croyons pouvoir 

 conclure qu'il y a là autant d'erreurs que de faits. 



» Suivant nous, le véritable hydrate type a pour formule 



Ar^O»,3SO%i6HO; 

 non seulement il n'attire pas l'humidité de l'air, mais il a une tendance 



